N. F. IX. Nr. 20 



Naturwissenschaftlichc Wochenschrift 



313 





die dann mil dem Extrakt von 500 g Siifiholz- 

 \vurzel vcrsetx.t \vird. 



KinVerfahrcn zurHerstellungvonKupfer- 

 spiegeln gibt Chattaway (Chem. Ztg. 1907, 

 1244). i Teil frisch destillierten Phenylhydra/.ins 

 wird mit 2 Teilen VVasser bis zur Klarung erhitzt 

 und das halbe Volumen warmer, gesattigter Kupfer- 

 hydroxydlosung in starkem Ammoniak hinzuge- 

 fiigt. Hs bilden sich einerseits Cuproverbindtmgen, 

 \viihrend andererseits Stickstoff entwickelt wird. 

 Darauf wird so lange io" ige Kalilauge zugesetzt, 

 bis das Kupfer als Hydroxydul auszufallen beginnt 

 Krwarmt man diese Losung in reinen GlasgefaBen, 

 so entsteht ein schoner Kupferspiegel. 



Den gleichen Zweck erreicht P. Neogi (Ztschr. 

 f. org. Chemie 59, 213) dadurch, dafi er zu einer 

 mit alkalischer Tartratlosung versetzten Kupfersul- 

 fatlosung starke P'ormaldehydlosung gibt, so lange, 

 bis die Losung danach riecht, darauf das Glas, 

 worin sich die Losung befindet, etwas neigt 

 und in der Nahe der Oberflache so lange erhitzt, 

 bis sich ein kleiner Kupferspiegel gebildet hat. 

 Dreht man jetzt das Glas, so schreitet diese Bil- 

 dung von metallischem Kupfer selbstandig weiter. 



In neuerer Zeit ist von Shererd O. Cowper- 

 Coles zur unmitteibaren elektroly- 

 tischen Erzeugung von kupfernen 

 Rohren und Blechen und von Kupfer- 

 draht ein interessantes Verfahren beschrieben 

 worden (Electroch. and Metallurg. Ind. 6, 412). 

 Hiernach lafit man, um das Kupfer mit hoherer 

 Stromdichte fest an der Kathode abscheiden zu 

 konnen, letztere rotieren. Diese Arbeitsweise ist 

 an sich nicht neu, sondern wurde schon 1875 von 

 Wilde angewendet. Cowper-Coles wahlt aber 

 eine besonders hohe Rotationsgeschwindigkeit der 

 Kathode. Als solche dient ein vorher in saurer 

 Losung verkupferter und danach gut polierter, 

 eiserner Zylinder, dessen Achse durch den Boden 

 der Zelle hindurchgefiihrt ist. Von dem bekannten 

 ElmoreprozeS unterscheidet sich dasCowper-Coles- 

 Verfahren dadurch, dafi der Antrieb der Kathode 

 aufierhalb des Bades angeordnet ist und auch die 

 Stromzufiihrungen auBen liegen konnen. Um den 

 eisernen Zylinder stehen mehrere Rohkupferanoden. 

 Der aus I2,5" Kupfervitriol und 13,',, Schwefel- 

 saure bestehende Elektrolyt bewegt sich nun 

 zwischen den Elektroden und wird auf 40 ge- 

 halten. Die starke Reibung, welche durch die 

 Gegeneinanderbewegung von Elektrolyt und Elek- 

 troden entsteht, wirkt glattend auf den entstehen- 

 den Kupferiiberzug. Wenn die notige Dicke der 

 Kupferschicht erreicht ist, wird der Zylinder aus 

 dem Bade genommen und durch Andriicken an 

 eine Walze der Uberzug etwas ausgedehnt, und 

 hierdurch ein leichtes Abziehen desselben ermog- 

 licht. Die mechanischen Eigenschaften dieses so 

 erhaltenen Kupfers sollen gleich oder besser sein 

 als die des besten VValzkupfers. 



Galvanische Chromiiberzuge erhielt 

 F. Salzer (Am. Pat. 900597) aus einer Losung 

 von Chromsaure und Chromsulfat als Elektrolyt, 



worin sich der Chromgehalt in diesen beiden 

 Formen wie 4:1 oder 4:3 verhalten soil, und dem 

 man zweckmafiig etwas frcie Schwefelsaure zu- 

 setzt. Wie Forster bestatigt (Ztschr. f. Elektroch. 

 15, 809), ergibt dieses Verfahren sehr harte und 

 biegsame, glatte Chromniederschlage von rein 

 stahlgrauer Farbe und beliebiger Dicke. 



Zur Platinierung schwerschmelz- 

 barerUnedelmetalle, speziell zum Uberziehen 

 von Eisen- oder Nickeldrahten, die sich dann wie 

 reine Platindrahte in Glas einschmelzen lassen, 

 erzeugt M. Baum (D.R.P. 201664, 201665 und 

 201 666) aus einem Gemisch komplexer Alkali- 

 phosphate von Platin und Nickel an der Kathode 

 eine Legierung dieser Metalle und gluht den so 

 iiberzogenen Draht bei 1000 im Wasserstoffstrom. 

 Hierdurch soil durch weitere Legierungsbildung 

 ein Festhaften des Niederschlags bewirkt werden. 

 Danach wird mit dem galvanischen Niederschlagen 

 von Platin fortgefahren, wieder gegluht und weiter 

 abwechselnd so verfahren, bis der Uberzug dick 

 genug ist. Als Elektrolyt zur kathodischen Ab- 

 scheidung einer Platin-Nickel-Legierung empfiehlt 

 Baum folgendes Bad: Eine Losung von 25 g 

 Platinchlorwasserstoffsaure in 500 g Wasser und 

 eine solche von 100 g Ammoniumphosphat in 

 der gleichen Verdunnung werden miteinander ge- 

 mischt. Dabei bildet sich ein Niederschlag, der 

 sich beim Eingiefien der F"lussigkeit in eine Losung 

 von 500 g Natriumphosphat in 2 Liter Wasser 

 wieder lost. Dazu gibt man noch 4 Liter einer 

 Losung von 5 g Nickel in Natriumphosphat und 

 kocht das Ganze so lange, bis kein Ammoniak 

 mehr entweicht. Ob dieses umstandliche Ver- 

 fahren billiger ist, als massive Platindrahte, scheint 

 allerdings fraglich. 



Die Wirkung fein verteilter Metalle 

 untersuchte VV. van Rij n (Chem. Ztrbl. 08, I. 606). 

 Er fand, daS fein verteiltes, besonders pyrophores 

 Eisen, Wasser deutlich zersetzt, namentlich bei 

 Gegenwart von Rost oder von Quecksilber. Nicht 

 pyrophores, fein verteiltes N i c k e 1 , wie es durch 

 Reduktion des Oxalais gewon'nen wird, wirkt da- 

 gegen nicht auf Wasser ein. Fein verteiltes 

 Zink entwickelt schon bei Zimmertemperatur 

 Wasserstoff. Das durch Reduktion des Tartrats 

 erhaltene, pyrophore Blei ebensowohl wie das aus 

 Kupferoxyd erhaltene Kupfer bewirken wie Nickel 

 unter keinen Umstanden einen Zerfall des Wassers. 

 Alu miniu mpulver zerlegt Wasser nur bei der 

 Beriihrung mit Aluminium und fein verteiltes 

 Magnesium besitzt dieselbe Eigenschaft, greift 

 aber das Wasser auch ohne Quecksilber bereits an. 



Unsere Kenntnisse iiber die Vorgange bei der 

 Oxydation auch der praktisch verwendeten Metalle 

 sind noch recht mangelhaft. Neuerdings beschaf- 

 tigten sich E. Jordis und D. Rosenhaupt (Ztschr. 

 f. angew. Ch. 21, 50) mit der Einwirkung 

 von Sauerstoff auf Metalle, namentlich auf 

 Kupfer, Zinn und Zink. Das Kupfer wurde beim 

 Erwarmen von 60" an merklich angegriffen, bei 

 ca. 140 aber nur noch langsam. Von 2OOabnimmt 



